J422是酸性焊条  焊条牌号编制方法酸碱性识别  看焊条牌号末位,末位数字0～5的是酸性焊条,6～9的是碱性焊条. 牌号末位数字表示具体含义： 0：不规定药皮类型,不规定适用电流类型  1：氧化钛型药皮,交直流两用  2：氧化钛钙型药皮,交直流两用  3：钛钙型药皮,交直流两用  4：氧化铁型药皮,交直流两用  5：高纤维素型药皮,交直流两用  6：低氢钾型药皮,交直流两用  7：低氢钠型药皮,交直流两用  8：石墨型药皮,交直流两用  9：盐基型药皮,直流专用  焊条的酸碱性从本质上,是根据熔渣的碱度来的. 酸性焊条药皮中含有大量SiO2、TiO2等酸性氧化物及一定数量的碳酸盐,熔渣碱度小于1.钛型条、钛钙型焊条、钛铁矿型焊条和氧化铁型焊条均属于酸性焊条. 碱性焊条药皮中含有大量如大理石、莹石等等碱性造渣物,并含有一定数量的脱氧剂和合金剂.低氢型焊条都是碱性焊条. 按GB/T  5117-1995《碳钢焊条》规定,碳钢焊条型号根据熔敷金属的抗拉强度、药皮类型、焊接位置和焊接电流种类编制.型号的编制方法和含义是这样的： E  X1X2  X3X4  ■  E表示焊条,X1X2表示焊条系列,即熔敷金属抗拉强度的最小值,X3表示焊条的焊接位置,X3X4表示焊条  药皮类型及焊接电流种类,■表示附加代号. 焊接位置X3含义： 0：全位置（平、立、仰、横）  1：全位置（平、立、仰、横）  2：平焊、横角焊  4：立向焊接  X3X4的含义： 00:特殊性  交流或直流反接  01:钛铁矿型交流或直流反接  03:钛钙型  交流或直流反接  10:高纤维素钠型直流反接  11:高纤维素钾型交流或直流反接  12:高钛钠型交流或直流正接  13:高钛钾型交流或直流正、反接  14:铁粉钛型交流或直流正、反接  15:低氢钠型直流反接  16:低氢钾型交流或直流反接  18:铁粉低氢型交流或直流反接  20:氧化铁型交流或直流正接  22:氧化铁型交流或直流正、反接  23:铁粉钛钙型交流或直流正、反接  24:铁粉钛型交流或直流正、反接  27:铁粉氧化铁型交流或直流正接  28:铁粉低氢型交流或直流反接  48:铁粉低氢型交流或直流反接  低合金焊条的型号第三四位,不锈钢焊条型号的第二三位的含义跟碳钢焊条的基本相同. 看焊条的牌号.以结构钢为例：牌号,编制法.结XXX,结为结构钢焊条,第3个数字,代表药皮类型,焊接电流要求,第1、2数:代表焊缝金属抗拉强度.酸性焊条药皮的主要成分为酸性氧化物,如二氧化硅、二氧化钛、三氧化二铁等.碱性焊条药皮的主要成分为碱性氧化物,如大理石、萤石等. 1  焊条型号根据熔敷金属的力学性能、药皮类型、焊接位置和焊接电流种类划分（见图1）. 2  焊条型号编制方法如下：字母 E 表示焊条;前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小;第三位数字表示焊条的焊接位置. 0 及 1 表示焊要适用于全位置焊接（平、立、仰、横）,“2“表示焊条适用于平焊及及平面焊,“4“表示焊条适用于向下立焊；第三位和第四位数组合时表示焊接电流种类及药皮类型.在第四位数字后附加“R“表示耐吸潮焊条；附加“M“表示耐吸潮和力学性能有特殊规定的焊条；附加“－1“表示冲击性能有特殊规定的焊条. 表1  焊条型号药皮类型焊接位置电流种类  E43系列－熔敷金属抗拉强度≥420Mpa(43kgf/mm2)  E4300  特殊型平、立、仰、横交流或直流正、反接  E4301  钛铁矿型  E4303  钛钙型  E4310  高纤维素钠型直流反接  E4311  高纤维素钾型交流或直流反接  E4312  高钛钠型平、立、仰、横交流或直流正接  E4313  高钛钾型交流或直流正、反接  E4315  低氢钠型直流反接  E4316  低氢钾型交流或直流反接  E4320  氧化铁型平交流或直流正、反接  平角焊交流或直流正接  E4322  平交流或直流正接  E4323  铁粉钛钙型平、平角焊交流或直流正、反接  E4324  铁粉钛型  E4327  铁粉氧化型平交流或直流正、反接  平角焊交流或直流正接  E4328  铁粉低氢型平、平角焊交流或直流反接  E50系列－熔敷金属抗拉强度≥490Mpa(50kgf/mm2)  E5001  钛铁矿型平、立、仰、横交流或直流正、反接  E5003  钛钙型  E5010  高纤维素钠型直流反接  E5011  高纤维素钾型交流或直流反接  E5014  铁粉钛型交流或直流正、反接  E5015  低氢钠型直流反接  E5016  低氢钾型交流或直流反接  E5018  铁粉低氢钾型  E5018M  铁粉低氢型直流反接  E5023  铁粉钛钙型平、平角焊交流或直流正、反接  E5024  铁粉钛型平、平角焊交流或直流正、反接  E5027  铁粉氧化铁型交流或直流正接  E5028  铁粉低氢型交流或直流反接  E5048  平、仰、横、立向下  注：①焊接位置栏中文字涵义：平－平焊、立－立焊、仰－仰焊、横－横焊、平角焊－水平角焊、立向下－向下立焊. ②焊接位置栏中立和仰系指适用于立焊和仰焊的直径不大于4.0mm的E5014、EXX15、EXX16、E5018和E5018M型焊条及直径不大于5.0mm的其他型号焊条. ③E4322型焊条适宜单道焊. 3.3  本标准队了E5018M型焊条可以列入E5018型焊条外（同时符合这两种型号焊条的所有要求）,凡列入一种型号的焊条不能再列入其他型号. 3.4  本标准中完整的焊条型号举例如下： E  43  15  ┬  ┬  ┬  │  │┬└  表示焊条药皮为低氢钠型,采用直流反接焊接. │  │└—表示焊条适用于全位置焊接. │  └——表示熔敷金属抗拉强度的最小值. └————表示焊条.焊条型号药皮类型焊接位置电流种类焊条型号药皮类型焊接位置电流种类E43系列－熔敷金属抗拉强度≥420MPa(43kgf/mm2)E50系列－熔敷金属抗拉强度≥490MPa(50kgf/mm2)E4300特殊型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5001钛铁矿型平、立、仰、横交流或直流正、反接E4301钛铁矿型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5003钛钙型平、立、仰、横交流或直流正、反接E4303钛钙型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5010高纤维素钠型平、立、仰、横直流反接E4310高纤维素钠型平、立、仰、横直流反接E5011高纤维素钾型平、立、仰、横交流或直流反接E4311高纤维素钾型平、立、仰、横交流或直流反接E5014铁粉钛型平、立、仰、横交流或直流正、反接E4312高钛钠型平、立、仰、横交流或直流正接E5015低氢钠型平、立、仰、横直流反接E4312高钛钾型平、立、仰、横交流或直流正、反接E5016低氢钾型平、立、仰、横交流或直流反接E4315低氢钠型平、立、仰、横直流反接E5018铁粉低氢钾型平、立、仰、横交流或直流反接E4316低氢钾型平、立、仰、横交流或直流反接E5018M铁粉低氢型平、立、仰、横直流反接E4320氧化铁型平、交流或直流正、反接E25023铁粉钛钙型平、平角焊交流或直流正、反接E4320氧化铁型平角焊交流或直流正接E5024铁粉钛型平、平角焊交流或直流正、反接E4322氧化铁型平交流或直流正接E5027铁粉氧化铁型平、平角焊交流或直流正接E4323铁粉钛钙型平、平角焊交流或直流正、反接E5028铁粉低氢型平、平角焊交流或直流反接E4324铁粉钛型平、平角焊交流或直流正、反接E5048铁粉低氢型平、仰、横、立向下交流或直流反接E4327铁粉氧化铁型平交流或直流正、反接E4327铁粉氧化铁型平角焊交流或直流正接E4328铁粉低氢型平、平角焊交流或直流反接  注:①焊接位置栏中文字涵义:平－平焊、立－立焊、仰－仰焊、横－横焊、平角焊－水平角焊、立向下－向下立焊.②焊接位置栏中立和仰系指适用于立焊和仰焊的直径不大于4.0mmr  E5014、EXX15、EXX16、E5018和E5018M型,焊条及直径不大于5.0mm的其他型号焊条.③E4322型焊条适宜单道焊. 还有其它焊条,主要根据焊接材质不同区分,开头字母不同.
j422焊条是酸性还是碱性